Perbandingan Nilai Kuat Tekan Beton Menggunakan Hammer Test dan Compression Testing Machine terhadap Beton Pasca Bakar

## Weka Indra Dharmawan
Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Malahayati Bandar Lampung Jl. Pramuka No.27 Kemiling, Bandar Lampung 35153, Indonesia E-mail: wekadharmawan@gmail.com
Devi Oktarina
Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Malahayati Bandar Lampung Jl. Pramuka No.27 Kemiling, Bandar Lampung 35153, Indonesia E-mail: oktarina_sipil@yahoo.co.id.

## Mariana Safitri
Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Malahayati Bandar Lampung Jl. Pramuka No.27 Kemiling, Bandar Lampung 35153, Indonesia E-mail: marianasafitri@gmail.com

## Abstract
The change of temperature is quite high, as was the case in the event of a fire, it will have an impact on the concrete  structure.  Because  in  the  process  there  will  be  a  cycle  of  alternately  heating  and  cooling,  which would  lead  to  a  change  in  phase  of  the  complex  physical  and  chemical  basis.  Using  hammer  test  as  a comparison  of  compression  testing machine (CTM) in  normal conditions the concrete now  widely used and has  had  standardization.  The  objects  to  test  consist  of  60  concrete  cubes  beam  of  15  cm  x  15  cm x  15  cm which burned for 3 hours with 3 variants of temperatures. The 20 samples used as a blank test and each 20 samples  burnt  with  temperature  300 o C  and  600 o C.  The  results  showed  the  increase  in  the  compressive strength  at  the  temperature  of  300 o C  in  the  amount  of  6.68%  or  10.91  Kg/cm 2 ,  and  at  the  temperature  of 600 o C has decreased by 1.57% or 2.56 Kg/cm 2 on hammer test. While the testing with compression strength of  concrete  decreased  at  temperatures  of  300 o C  and  600 o C  respectively  is  15.77%  or  51.1  Kg/cm 2 and 21.89% or 70.93 Kg/cm 2 .
Keywords: Compression strength, Hammer test, Compression testing machine (CTM).

## Abstrak
Terjadinya  perubahan  temperatur  yang  cukup  tinggi,  seperti  yang  terjadi  pada  peristiwa  kebakaran,  akan membawa  dampak  pada  struktur  beton.  Karena  pada  proses  tersebut  akan  terjadi  suatu  siklus  pemanasan dan pendinginan yang bergantian, yang akan menyebabkan adanya perubahan fase fisis dan kimiawi secara kompleks.  Penggunaan  hammer  test  sebagai  pembanding  compression  testing  machine  (CTM)  pada  beton kondisi  normal  saat  ini  sudah  secara  luas  digunakan  dan  sudah  memiliki  standarisasi.  Benda  uji  yang digunakan  terdiri  atas  60  beton  kubus  dengan  ukuran  15  cm  x  15  cm  x  15  cm  yang  dibakar  selama  3  jam dengan 3 varian  temperatur. 20 sampel  dijadikan blanko pengujian dan masing-masing 20 sampel  dibakar dengan  temperatur  300 o C  dan  600 o C.  Hasil  penelitian  menunjukkan  terjadinya  kenaikan  nilai  kuat  tekan pada  temperatur  300 o C  yaitu  sebesar  6,68%  atau  sebesar  10,91  Kg/cm 2 ,  dan  pada  temperatur  600 o C mengalami  penurunan  1,57%  atau  sebesar  2,56  Kg/cm 2 pada  pengujian  dengan  menggunakan  alat  uji hammer.  Sedangkan  pengujian  dengan  alat  uji  compression    terjadi  penurunan  kuat  tekan  beton  pada temperatur  300 o C  dan  600 o C  berturut-turut  adalah  15,77%  atau  sebesar  51,1  Kg/cm 2 dan  21,89%  atau sebesar 70,93 Kg/cm 2 .
Kata-kata Kunci: Kuat tekan, Hammer test, Compression testing machine (CTM)
Perbandingan Nilai Kuat Tekan Beton Menggunakan Hammer Test dan Compression Testing Machine terhadap Beton Pasca Bakar

## Pendahuluan
Akhir-akhir ini seringkali terjadi bencana kebakaran  yang  merusak  konstruksi  bangunan. Efek  pemanasan  tidak  memberikan  pengaruh yang  berbahaya  seperti  halnya  pada  struktur  baja dan  kayu,  tetapi  bukan  berarti  bahwa  efek pemanasan  tidak  memberikan  dampak  yang buruk  pada  beton.  Saat  terbakar  beton  tidak menghasilkan  api  namun  dapat  menyerap  panas sehingga  akan  terjadi  peningkatan  suhu  tinggi secara  signifikan  yang  akan  mengakibatkan perubahan mendasar dari sifat-sifat struktur beton. Pada  batas  suhu  tertentu,  pemanasan  akan menyebabkan  stabilitas  ikatan  jel  semen  pada beton  menjadi  hilang,  pemuaian  butiran  kerikil ( agregat ),  lepasnya  ikatan  semen  dan  pemuaian pada butiran. Pada kondisi  ini struktur konstruksi mengalami penurunan kemampuan untuk mendukung beban yang bekerja dan dikawatirkan konstruksi  tersebut  tidak  dapat  lagi  digunakan atau  dimanfaatkan  sebagaimana  awal  konstruksi tersebut.
Kualitas  beton  pada  bangunan  pasca  terjadinya kebakaran  harus  tetap  disesuaikan  dengan spesifikasi  struktur  untuk  memastikan  kekuatan stabilitas struktur dan struktur desain. Oleh karena itu  diharuskan  memverifikasi  hal  tersebut  dengan cara melakukan pengujian kuat tekan beton.

## Kerangka pemikiran
Penelitian  dilakukan  dengan  beton undisturbed atau  beton  normal  dan  beton  pasca  bakar berbentuk kubus (15 cm x 15 cm x 15 cm). Benda uji  tersebut  akan  diuji  kuat  tekannya  masing- masing  dengan hammer  test dengan  mengacu pada  pengujian  kompresi  atau  dengan  mesin compression  tes t  dimana  nilai  kuat  tekan  yang didapat  dari hammer  test belum  dapat  mewakili nilai kuat tekan beton yang sebenarnya yang diuji menggunakan CTM. Dengan demikian diperlukan nilai  korelasi  yang  tepat  antara  nilai  kuat  tekan beton,  baik  beton  normal  maupun  beton  pasca bakar  dengan hammer test dan compression test . Hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan  pada  ASTM  C  805/C  805M  –  08, dimana dalam  menggunakan  metode hammer test untuk estimasi nilai kuat tekan suatu beton, adalah penting  untuk  membangun  sebuah  korelasi/ hubungan  antara rebound number dari hammer test dengan kuat tekan benda uji kubus yang diuji menggunakan CTM.

## Tinjauan pustaka

## Beton
Beton  terdiri  atas  agregat,  semen  dan  air  yang dicampur  bersama-sama  dalam  keadaan  plastis dan  mudah  untuk  dikerjakan.  Karena  sifat  ini menyebabkan beton mudah untuk dibentuk sesuai dengan  keinginan  pengguna.  Sesaat  setelah pencampuran,  pada  adukan  terjadi  reaksi  kimia yang  pada  umumnya  bersifat  hidrasi  dan menghasilkan  suatu  pengerasan  dan  pertambahan kekuatan.  Menurut  Kardiono  Tjokrodimuljo (2007),  beton  pada  dasarnya  adalah  campuran yang  terdiri  dari  agregat  kasar  dan  agregat  halus yang  dicampur  dengan  air  dan  semen  sebagai pengikat  dan  pengisi  antara  agregat  kasar  dan agregat  halus  serta  kadang-kadang  ditambahkan additive .  Pada  saat  keras,  beton  diharapkan mampu memikul beban sehingga sifat utama yang harus  dimiliki  oleh  beton  adalah  kekuatannya. Kekuatan  beton  terutama  dipengaruhi  oleh banyaknya  air  dan  semen  yang  digunakan  atau tergantung  pada  faktor  air  semen  dan  derajat kekompakannya.
Adapun faktor yang mempengaruhi kekuatan beton adalah
perbandingan  berat  air  dan  semen,  tipe  dan gradasi  agregat,  kualitas  semen,  dan  perawatan ( curing ).
Sifat beton terhadap temperatur tinggi
Tjokrodimuljo  (2000)  mengatakan  bahwa  beton pada  dasarnya  tidak  diharapkan  mampu  menahan panas  sampai  di  atas  250 o C.  Akibat  panas,  beton akan  mengalami  retak,  terkelupas  ( spalling ),  dan kehilangan  kekuatan.  Kehilangan  kekuatan  terjadi karena perubahan komposisi kimia secara bertahap pada  pasta  semennya.  Selain  hal  tersebut  di  atas, panas  juga  menyebabkan  beton  berubah  warna. Bila  beton  dipanasi  sampai  suhu  sedikit  di  atas 300 o C,  beton  akan  berubah  warna  menjadi  merah muda.  Jika  di  atas  600 o C,  akan  menjadi  abu-abu agak  hijau  dan  jika  sampai  di  atas  900 o C  menjadi abu-abu.  Namun  jika  sampai  di  atas  1200 o C  akan berubah menjadi kuning. Dengan demikian, secara kasar  dapat  diperkirakan  berapa  suhu  tertinggi selama  kebakaran  berlangsung  berdasarkan  warna permukaan beton pada pemeriksaan pertama.
Estimasi kekuatan sisa beton pasca bakar
Dalam  SK  SNI  M  -  14  -1989  -  E  dijelaskan pengertian  kuat  tekan  beton  ( f’c) yakni  besarnya beban  (P)  per  satuan  luas  (A)  yang  menyebabkan benda  uji  beton  hancur  bila  dibebani  gaya  tekan tertentu,  yang  dihasilkan  oleh  mesin  tekan. Gedung-gedung  yang  mengalami  kebakaran  akan mengalami  kerusakan  akibat  dari  tingkat  yang
paling ringan, sedang, sampai berat tergantung dari tinggi  temperature  dan  durasi  kebakaran.  Untuk melihat  seberapa  kerusakan  yang  diakibatkan  oleh kebakaran, dilakukan beberapa penelitian:
a. Visual inspection
Visual  inspection dilakukan  berdasarkan  pada
perubahan secara fisik yang terjadi pada permukaan  beton  misalnya  perubahan  warna,  ada atau tidak adanya retak permukaan, ada atau tidak adanya deformasi plastis elemen struktur, serta ada atau  tidak  adanya  pengelupasan/ spalling dari selimut beton dari elemen struktur
b. Non-destructive test /uji tidak merusak
1. Pengujian kimia ( chemical test )
Uji  tidak  merusak  dapat  dilakukan  dengan melakukan  pengujian  kimia  ( chemical  test )  yang bertujuan  untuk  melihat  hubungan  antara  unsur- unsur  kimia  yang  terkandung  dalam  beton, khususnya  kapur  bebas  (C a O),  dan  temperatur yang  pernah  dialami  beton.  Uji  ini  dapat menggunakan  Phenolphatalein  test  (PP-Test) dimana  Phenolphatelein  merupakan  salah  satu indikator  kimia  yang  lazim  digunakan  untuk mengetahui  sifat  asam  atau  basa  suatu  material, melalui  respon  warna  material  yang  diuji  akibat diolesi/ditetesi  phenolphthalein  tersebut.  Apabila terjadi  perubahan  warna  pada  saat  diolesi,  berarti material  yang  diuji  bersifat  basa,  dan  sebaliknya apabila  tidak  terjadi  perubahan  warna,  berarti material yang diuji bersifat asam.
2. Pengujian dengan hammer test
Selain  pengujian  secara  kimiawi,  pengujian  tidak merusak  lainnya  juga  dapat  dilakukan  dengan  alat yaitu  dengan hammer test .  Cara  ini  paling sederhana,  ringan,  murah  dan  mudah  dilakukan. Jarak  pantulan  suatu  massa  terkalibrasi  (yang digerakkan oleh pegas) yang mengenai permukaan beton  uji  digunakan  sebagai  kriteria  kekerasan beton. Kemudian kekerasan beton ini dihubungkan dengan  kuat-tekan  beton  normal,  sehingga  apabila kekerasan  beton  tidak  relevan  dengan  kekuatan tekan  beton  normal,  maka  hasil  pengujian  dengan alat ini perlu dilakukan kalibrasi tersendiri. Alat ini menganggap  bahwa  beton  cukup  homogen, sehingga  perubahan  mutu  beton  di  bagian  dalam tidak  dapat  ditunjukkan  oleh  alat  ini.  Semakin banyak  titik  pengamatan,  semakin  baik  hasil  yang diperoleh.
Secara umum alat ini bisa digunakan untuk:
1. Memeriksa  keseragaman  kwalitas  beton  pada struktur.
2. Mendapatkan perkiraan kuat tekan beton.
3. Mengoreksi  hasil  pengujian  benda  uji  beton (silinder/kubus)
Kelebihan hammer test yaitu : 1. Pengukuran bisa dilakukan dengan cepat.
2. Mudah diaplikasikan.
3. Tidak merusak struktur/bangunan.
4. Murah dari segi biaya.
Kekurangan  dalam  penggunaan  alat  uji Hammer yaitu:
1. Hasil  pengujian  dipengaruhi  oleh  kerataan permukaan,  kelembaban  beton,  sifat-sifat  dan jenis  agregat  kasar,  derajad  karbonisasi,  umur beton dan titik pengambilan sampel pengetesan.
2. Sulit mengkalibrasi hasil pengujian.
3. Tingkat keakurasian hasil pengujiannya rendah.
4. Hanya memberikan informasi kekuatan karakteristik beton pada permukaan struktur.
c. Destructive test /pengujian dengan merusak
Destructive  test adalah  pengujian  dengan  merusak sebagian  atau  seluruh  benda  uji.  Alat  yang digunakan  adalah compression  testing  machine (CTM).  Alat  ini  digunakan  untuk  menguji kompresi  kekuatan  bahan  bangunan  seperti  beton, semen  dan  bata.  Hal  ini  dirancang  dan  diproduksi sesuai British  Standard  Specification pengujian kompresi  mesin  untuk  BS  beton  1881  :  Part  115> dan beberapa norma relatif.

## Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  merupakan penelitian experimen yaitu  dengan  melakukan percobaan  pada  sampel  beton  dengan  mutu  yang direncanakan.  Benda  uji  yang  digunakan  terdiri atas 60 beton kubus dengan ukuran 15 cm x 15 cm x  15  cm  yang  dibakar  selama  3  jam  dengan  3 varian  temperatur.  20  sampel  dijadikan  blanko pengujian  dan  masing-masing  20  sampel  dibakar dengan  temperatur  300 o C  dan  600 o C  yang kemudian  direndam  ke  dalam  air  dengan  suhu ruangan selama 24 jam. Pembakaran dan pengujian dilakukan setelah  beton berumur 28 hari. Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri dari  semen  PCC,  pasir  kerikil  dan  air.  Alat  yang digunakan  adalah  bekisting  atau  cetakan  untuk mencetak  benda  uji; mixer concrete untuk mencampur  adukan  beton;  kerucut abrams untuk pengujian slump atau  kelecekan  beton  segar; hammer  test dan compression  testing  machine (CTM) untuk pengujian kuat tekan benda uji; serta furnace UPT.  Balai  Pengolahan  Mineral-LIPI Lampung Selatan, untuk pembakaran benda uji.

## Gambar 1. Diagram alir penelitian
Bahan  yang  digunakan  untuk  penelitian  harus disiapkan  terlebih  dahulu,  ditentukan  kualitas masing-masing  bahan  susunnya,  serta  dibuatkan cetakan  untuk  tempat  benda  uji  yang  telah direncanakan. Alat yang digunakan pada penelitian ini  sebelumnya  telah  diperiksa  kondisi  dan kemampuannya  serta  telah  dikalibrasi  terlebih dahulu.
Benda  uji  kubus  dibuat  dengan  cara  memasukkan beton  segar  dari  molen  ke  dalam  cetakan  ukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm yang telah diolesi minyak pelumas.  Sebelum  diisikan  ke  dalam  cetakan dilakukan  pengujian  kelecekan  terlebih  dahulu terhadap  beton  segar  dengan  pengujian slump . Nilai slump yang didapat adalah 8 cm. Dilanjutkan dengan  pengisian  beton  segar  ke  dalam  cetakan
yang  dilakukan  secara  bertahap,  yaitu  tiap sepertiga  bagian  dilakukan  penumbukan  dengan tongkat  baja  sebanyak  ±  25  kali.  Setelah  24  jam, cetakan  dibuka  kemudian  dilakukan  perawatan dengan direndam di dalam  bak air selama 28 hari. Selanjutnya  benda  uji  disimpan  pada  suhu  ruang selama 24 jam  baru dimasukkan ke dalam furnace untuk dibakar selama 3 (tiga) jam pada temperatur 300 o C dan 600 o C.

## Pelaksanaan pengujian kuat tekan beton
Pengujian dengan hammer test
Pengujian  kuat  tekan  beton  dengan hammer  test dilaksanakan  sebelum  dan  setelah  benda  uji dibakar kemudian di rendam dan diangin-anginkan selama  24  jam  pasca  pembakaran . Persiapan pengujian dengan metode hammer test berdasarkan SNI 03-4430-1997.
Gambar 2. Penggunaan hammer test
Data  diperoleh  dari  tekanan  ke  permukaan  benda uji  yang  menghasilkan  nilai  lenting  (R)  disetiap titik  pengujian  yang  harus  dicatat  dan  dihitung nilai rata-ratanya. Nilai pembacaan yang berselisih lebih  dari  5  satuan  terhadap  nilai  rata-rata  tidak boleh  diperhitungkan,  kemudian  hitung  rata-rata nilai  sisanya  untuk  menentukan  perkiraan  nilai kuat  tekan  denggan  menggunakan  kurva  korelasi yang dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Kurva hubungan nilai pantul dengan kuat tekan beton
Pengujian material
Lulus syarat ASTM Mix design (metode ACI)
Pembuatan benda uji Perawatan benda uji
Pembakaran benda uji
600 0 C 300 0 C
Pendinginan benda uji Pengujian benda uji Analisis dan kesimpulan Mulai Persiapan material Selesai Tidak Ya

## Pengujian dengan CTM
Nilai  kuat  tekan  beton  didapat  melalui  tata-cara pengujian  standar  ASTM  C-192,  yaitu  pengujian kuat  tekan  beton  dilakukan  dengan  menggunakan alat  CTM  dengan  cara  meletakkan  sampel  kubus beton  dan  memberikan  beban  tekan  bertingkat dengan  kecepatan  0,15  MPa/detik  sampai  0,34 MPa/detik  sampai  benda  uji  hancur.  Sebelum melakukan  pengujian,  maka  permukaan  tekan benda  uji  harus  rata  agar  tegangan  terdistribusi secara merata pada penampang benda uji.
Data  diperoleh  melalui  pengujian  tekan  di laboratorium dengan menggunakan mesin uji tekan untuk  semua  benda  uji.  Hasilnya  berupa  gaya  (P) yang  terjadi  pada  saat  benda  uji  hancur. Berdasarkan  data  gaya  tekan  dan  luas  penampang kubus,  maka  kuat  tekan  beton  dapat  dihitung dengan menggunakan rumus :
f'‘c = P A ..........................................................   (1)
dimana:
f  = Kuat tekan (kg/cm 2 ) P  = Gaya tekan (kg) A = Luas penampang kubus (cm 2 )

## Analisa dan Pembahasan

## Berat volume beton
Dari  hasil  penelitian  terlihat  perbedaan  yang signifikan antara berat volume sebelum dan setelah benda uji dibakar. Rata-rata berat volume benda uji yang  tidak  dibakar  sebesar  2.415,778  Kg/m 3 . Sementara  pada  benda  uji  yang  dibakar  pada temperatur  300 o C  berat  volume  sebelum  dibakar sebesar  2.462,237  Kg/m 3 ,  Setelah  dilakukan pembakaran turun sebesar 2,9% menjadi 2.390,237
Kg/m 3 ,  dan  pada  benda  uji  yang  dibakar  pada temperatur  600 o C  berat  volume  sebelum  dibakar sebesar  2.467,57  Kg/m 3 ,  Setelah  dilakukan pembakaran turun sebesar 4,35% menjadi 2.360,537  Kg/m 3 (lihat  Gambar  5).  Hal  ini disebabkan  karena  pada  saat  dibakar  beton mengalami  hidrasi  atau  kehilangan  air  yang menyebabkan  penurunan  berat  beton.  Semakin tinggi  temperatur  pembakaran  maka  kadar  air dalam  beton  semakin  sedikit  dan  berat  beton semakin  turun  yang  menyebabkan  berat  volume dari beton juga turun.

## Perubahan fisik beton
Tabel 1. Perubahan yang terjadi pada beton temperatur tinggi Suhu Kerusakan yang terjadi Warna Normal Normal Abu-abu 300 o C Retak rambut Abu-abu kecoklatan 600 o C -Retak rambut lebih besar -Terkelupas Kemerahan
Gambar 4. Beton yang telah di bakar pada temperatur 300 o C
Gambar 5. Kurva perbandingan berat volume beton tanpa pembakaran, pembakaran 300 o C dan pembakaran 600 o C 2300.00 2320.00 2340.00 2360.00 2380.00 2400.00 2420.00 2440.00 2460.00 2480.00 Normal 300 600 B er at v o lum e (k g/m 3) Temperatur ( o C) Berat Volume Sebelum dibakar Berat Volume Setelah dibakar Berat volume sebelum dibakar Berat volume setelah dibakar
Perbandingan Nilai Kuat Tekan Beton Menggunakan Hammer Test dan Compression Testing Machine terhadap Beton Pasca Bakar
Gambar 6. Kurva perbandingan nilai kuat tekan beton dengan CTM dan hammer test

## Kuat tekan beton
Tabel 2. Perbandingan nilai kuat tekan dengan hammer test dan CTM
Temp ( o C) Kuat tekan rata-rata (Kg/cm 2 ) Selisih rata-rata kuat tekan (kg/cm 2 ) Hammer CTM Normal 163,162 324,038 161 300 174,067 272,94 99 600 160,601 253,112 93
Berdasarkan  Gambar  6  di  atas  terlihat  bahwa terjadi  peningkatan  kuat  tekan  benda  uji  pasca pembakaran  300 o C  rata-rata  sebesar  10,9  Kg/cm 2 atau  sebesar  6,68%  dan  penurunan  kuat  tekan benda  uji  pasca  pembakaran  600 o C  rata-rata sebesar  2,6  Kg/cm 2 atau  sebesar  1,57%  dari  beton normal  pada  pengujian  dengan  alat  uji hammer. Menurut  asumsi  peneliti  hal  ini  dapat  disebabkan faktor-faktor berikut:
a. Faktor  utama  yang  mempengaruhi  pembacaan rebound adalah  kekerasan  permukaan  benda uji, padahal kekerasan  permukaan tidak  identik dengan kuat tekan benda uji secara keseluruhan.  Dalam  penelitian  ini,  beton  yang telah  dibakar  300 o C  mengalami  peningkatan nilai  kuat  tekan  sebesar  6,68%.  Berdasarkan penelitian  secara  visual  yang  telah  dilakukan, permukaan  beton  yang  telah  dibakar  dengan temperatur  300 o C  lebih  padat  dan  keras meskipun terdapat retak rambut namun pembacaan  nilai rebound menjadi  meningkat. Sedangkan saat beton dibakar dengan temperatur  600 o C terjadi  kerusakan  permukaan seperti  retak  rambut  yang  lebih  panjang  dan pengelupasan  pada  permukaan  benda  uji  yang menyebabkan  permukaan  menjadi  semakin
tidak  rata  meskipun  telah  digerinda  sehingga pembacaan nilai lenting menjadi turun.
b. Hilangnya  kadar  air  dalam  beton  sehingga pembacaan rebound bertambah  tinggi.  Seperti telah diketahui bahwa adanya kelembaban pada permukaan hammer  test akan  memperlemah pembacaan rebound karena  banyaknya  energi tumbukan  yang  terserap  sehingga  tidak  cukup memberikan  energi  lentingan  kepada plunger hammer .  Namun  semakin  tinggi  temperatur, kadar  air  yang  hilang  semakin  tinggi  yang menyebabkan  ikatan  jel  pada  semen  menjadi semakin  sedikit.  Meskipun  permukaan  beton semakin  kering  namun  kerusakannya  semakin besar  yang  menyebabkan  pembacaan rebound juga semakin turun. Hilangnya kadar air dalam beton  dapat  dilihat  dari  berat  volume  beton yang semakin turun.
Berdasarkan Gambar  6 dapat  dijelaskan  bahwa pembakaran  benda  uji  dalam  penelitian  ini menyebabkan  turunnya  nilai  kuat  tekan  beton melalui  pengujian  dengan compression  testing machine (CTM).  Pada  suhu  300 o C  rata-rata penurunan  terjadi  sebesar  51,1  Kg/cm 2 atau
324,04 272,94 253,112 163 174,,067 160,601 100 130 160 190 220 250 280 310 340 0 300 600 900 K ua t te ka n ( k g/cm 2) Temperatur ( o C) kuat tekan rata-rata CTM kuat tekan rata-rata Hammer test kuat tekan rata-rata hammer test
Tabel 3. Perbandingan hasil analisa hammer test dan CTM Analisa Hammer test CTM 300 o C 600 o C 300 o C 600 o C Respon nilai kuat tekan setelah pembakaran Peningkatan dibanding kuat tekan tanpa pembakaran Penurunan dibanding kuat tekan tak terbakar Selisih nilai kuat tekan CTM dan hammer test pada benda uji terbakar Lebih besar daripada selisih kuat tekan benda uji tanpa pembakaran (Nilai kuat tekan CTM > nilai kuat tekan hammer test ) Uji hipotesa bahwa tidak ada perbedaan berarti nilai kuat tekan hammer test dengan CTM Ditolak, ada perbedaan yang berarti antara nilai kuat tekan hammer test dengan CTM
sebesar  15,57%,  sedangkan  pada  suhu  600 o C sebesar  70,93  Kg/cm 2 atau  sebesar  21,89%. Adanya  penurunan  kuat  tekan  ini  antara  lain karena:
a. Terjadinya friksi antar material penyusun beton akibat  perbedaan  koefisien  muai thermal material  penyusun  yang  cukup  besar.  Jika perbedaan  koefisien  muai  agregat  dan  pasta semen  terlalu  besar  maka  apabila  terjadi perubahan suhu dapat mengakibatkan perbedaan  gerakan  sehingga  dapat  melepaskan lekatan  antara  agregat  dan  pasta,  akibatnya beton akan mudah retak. (Tjokrodimuljo, 1996)
b. Terhambatnya  laju aliran panas di dalam  beton akibat menurunnya konduktifitas thermal beton pada  temperatur  tinggi.  Di  atas  100ºC konduktifitas thermal beton  secara  linear mengalami penurunan yang berarti karena pada titik  ini  kadar  air  dalam  beton  sudah  hilang. Tersekatnya panas di dalam beton mempercepat  reaksi  fisik  maupun  kimia  yang akan  memperlemah  beton.  (Mindess  et  al., 2002).
c. Terjebaknya uap air dalam pori  beton sehingga menyebabkan adanya tekanan dari dalam beton. Semakin lama dibakar, seiring dengan bertambahnya temperatur, maka semakin tinggi pula  tekanan  dari  dalam.  Tekanan  inilah  yang menyebabkan  terjadinya explosive  spalling (rompal disertai ledakan). (Taylor, 2002)
d. Susutnya  pasta  semen  karena  hilangnya  kadar air  pada  temperatur  tinggi.  Penyusutan  ini akan menimbulkan retak-retak sehingga memperlemah beton. (Mindess et al., 2002)
Hipotesis  nol  mengatakan  bahwa  tidak  ada perbedaan  dalam  rata-rata  nilai  kuat  tekan  beton menggunakan hammer  test dan compression  test . Hipotesis alternatif mengidentifikasi bahwa terdapat  perbedaan.  Berdasarkan  Tabel  2 dapat dilihat selisih rata-rata antara nilai kuat tekan beton menggunakan hammer  test dan compression  test ,
maka  Ho  ditolak  artinya  terdapat  perbedaan  nilai kuat tekan karakteristik antara pengujian menggunakan hammer test dan compression test.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:
1. Besarnya  penurunan  kuat  tekan  beton  yang dibakar  selama  3  jam  pada  temperatur  300 o C dan 600 o C berturut turut menggunakan pengujian compression  testing machine (CTM) adalah  15,77%  atau  sebesar  51,1  Kg/cm 2 dan 21,89% atau sebesar 70,93 Kg/cm 2 .
2. Pada  pengujian hammer terjadi  kenaikan  nilai kuat tekan pada temperatur 300 o C yaitu sebesar 6,68%  atau  sebesar  10,91  Kg/cm 2 ,  dan  pada temperatur 600 o C mengalami penurunan 1,57% atau sebesar 2,56 Kg/cm 2 .
3. Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan, pernyataan bahwa hammer test bukan merupakan  alternatif  metode  pengujian  kuat tekan  beton,  tapi  sebagai  indikator  untuk menilai mutu beton (SNI 03-4430-1997) adalah benar. Pada kenyataan dilapangan, hammer test digunakan untuk menentukan apakah benda uji memiliki  mutu  yang  seragam  atau  presisi. Apabila  ditemukan  ketidakseragaman  nilai pembacaan rebound  number pada hammer  test maka diambil sampel core dari benda uji untuk diuji  laboratorium  mengenai  kelayakannya serta diuji mutu atau kuat tekannya.
4. Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan  uji- t untuk  mengetahui  apakah terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  nilai kuat  tekan  beton  menggunakan  CTM  dan hammer  test, diketahui  bahwa  nilai t yang diperoleh  dari  hasil  perhitungan  adalah  lebih besar  daripada  t tabel (p  <  0,05).  Oleh  sebab  itu diputuskan  bahwa  analisa  menolak  Ho  dan menerima  Ha,  dengan  kata  lain  terdapat perbedaan  yang  signifikan  antara  nilai  kuat
Perbandingan Nilai Kuat Tekan Beton Menggunakan Hammer Test dan Compression Testing Machine terhadap Beton Pasca Bakar
tekan yang didapat menggunakan CTM dengan hammer test .

## Saran
Berdasarkan  pembahasan  dan  kesimpulan  maka peneliti menyarankan:
1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengujian  kuat  tekan  dengan  metode non destrucive  test (NDT)  lainnya  dengan  varian komposisi beton, jumlah sampel dan temperatur yang berbeda.
2. Jika terjadi kerusakan bangunan yang disebabkan  oleh  kebakaran  sebaiknya  tetap dilakukan  pengujian  laboratorium  dengan pengambilan  sampel  dari  bangunan  tersebut meski  sebelumnya  telah  dilakukan  pengujian dengan hammer test .

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  ditujukan  kepada  Fakultas Teknik  Universitas  Malahayati  dan  UPT.  Balai Pengolahan Mineral-LIPI, Tanjung Bintang, Lampung  Selatan,  yang  telah  memfasilitasi penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Ahmad., et al., 2009. Analisis Pengaruh Temperatur  terhadap  Kuat  Tekan  Beton. Jurnal Teknik  Sipil  Vol.  18  No.  2,  Universitas  Negeri Makassar , Makassar.
Arwanto,  R.,  2006.  Respon  Kuat  Tekan  Hammer Test dengan Compression Test pada Beton Normal dan Beton Pasca Bakar , Media Komunikasi Teknik Sipil  (MKTS)  volume  14,  No.  1,  Edisi  XXXIV
Februari 2006,
Universitas Diponegoro, Semarang.
Lianasari, A.E. 2013. Pengaruh Suhu Pembakaran terhadap  Kuat  Tekan  Beton  Pasca  Bakar  dengan Subtitusi  Sebagian  Semen  Oleh  Fly  Ash  dan Penambahan Superplasticizer , Teknik Sipil Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
Lind.,  et  al.,  2007. Statistical  Techniques  in Business  and  Economics  with  Global  Data  Sets (Edisi 13 Buku 1), Salemba Empat, Jakarta.
Lubis,  Mawardi,  2003.  Pengujian  Struktur  Beton dengan  Metode  Hammer  Test  dan  Metode  Uji Pembebanan  (Load  Test) ,  Jurnal  Teknik  Sipil USU, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Marsad, Hardoyo, et al., 2012. Pedoman Penulisan Proposal,  Tugas  Akhir  (Skripsi)  dan  Laporan Kerja  Praktek ,  Fakultas  Teknik  Universitas Malahayati Bandar Lampung, Bandar Lampung.
Silaban,  R.,  S., Analisis  Pengaruh  Peningkatan Temperatur  (Pasca  Bakar)  terhadap  Kuat  Tekan Beton Normal.
Simbolon,  D.,  P.,  et  al.,  2010.  Pengaruh  Lamanya Pembakaran Beton Terhadap Kuat Tekan Beton K- 250  (Umur  28  Hari) ,  Jurnal  Teknik  Sipil  USU, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Sirait, Koresj B., 2003. Kajian Perilaku Beton Bertulang Pasca Bakar , Sumatera Utara: Tesis Program Pasca Sarjana Teknik Sipil.
Sulendra,  I  Ketut,  et  al.,  2010.  Analisis  Material Beton  Bertulang  Pasca  Kebakaran  dan  Metode Perbaikan  Elemen  Strukturnya, Jurnal  Media Komunikasi Teknik Sipil (MKTS) Tahun 16, Nomor 1,  PEBRUARI  2008, Universitas  Diponegoro, Semarang.